绪论一、焊接过程的 物理本质 1.焊接:被焊工件的 材质(同种或异种),通过加热或加压或二者并用,并且用或不用填充材 物理本质:1)宏观:焊接接头破坏需要外加能量和焊接的的不可拆卸性(永久性) 2)微观:焊接是在焊件之间实现原子间结合 2.怎样才能实现焊接,应有什么外界条件? 从理论来讲,就是当两个被焊好的固体金属表面接近到相距原子平衡距离时,就可以在 面上进行扩散、再结晶等物理化学过程,从而形成金属键,达到焊接的目的。然而,这只是理论上的条件,事实上即使是经过精细加工的表面,在微观上也会存在凹凸不 平之处,更何况在一般金属的表面上还常常带有氮化膜、油污和水分等吸附层。这样,就 会阻碍金属表面的紧 密接触。 为了克服阻碍金属表面紧密接触的各种因素,在焊接工艺上采取以下 两种措施: 1)对被焊接的材质施加压 目的是破坏接触表面的氧化膜,使结合处增加有效的接触面积,从而达到紧 密接触。 2)对被焊材料 加热(局部或整体) 对金属来讲,使结合处达到塑性或熔化状态,此时接触面 的氧化膜迅速破坏,降低金属变形的阻力,加热也会增加原于的振动能,促进扩散、再结 晶、化学反应和结晶过程的 进行。 二、焊接热源的种类及其特 电弧热:利用气体介质放电过程所产生的热能作为焊接热源。 电阻热:利用电流通过导体时产生的电阻热作为热源。 高频感应热:对于有磁性的金属 材料可利用 高频感应所产生的二次电流作为热源,在 局部集中加热,实现高速焊接。如高频焊管 等离子焰:电弧放电或高频放电产生高度电离的离子流,它本身携带大量的热能和动能,利用这种能量进行焊接 电子束:利用高压高速运动的电子在真空中猛烈轰击金属局部表面,使这种动能转化为热能 作为热源。 激光束:通过受激辐射而使放射增强的光即激光,经过聚焦产生能量高度集中的激光束作为热源 三、熔焊加热特点及焊接接头的形成 (一)焊件上加热区的能量分 热源把热能传给焊件是通过焊件上一定的作用面积进行的。对于电弧焊来讲,这个作用面积称为加热区,加热区又可分为加热斑点区和活性 斑点区; 1)活性斑点区 活性斑点区是带电质点(电子和离于)集中轰击的部位,并把电能转 为热能; 2)加热斑点区 在加热斑点区焊件受热是通过电弧的辐射和周围介质的对流进行的。在该 区内热量的分布是不均匀的,中心高,边缘低,如同立体高 斯锥体. (二)焊接接头的 形成: 熔焊时焊接接头的形成,一般都要经历加热、熔化、冶金反应、凝固结晶、固态相变,直 至形成焊 接接头。 (l)焊接热过程 熔焊时被焊金属在热源作用下发生局部受热和熔化,使整个焊接过程自始至终都是在焊接热过程中发生和发展的。它与冶金反应、凝固结晶和固态相变、焊接 温度场和应力变形等均有密切 的关系。 (2)焊接化学冶 金过程: 熔焊时,金属、熔渣与气相之间进行一系列的化学冶金反应, 如金属氧化、还原、脱硫、脱磷、掺合金等。这些冶金反应可直接影响到焊缝的成分、组 织和性能。(提高焊缝的 强韧性:1 通过焊接材料向焊缝中加入微量合 金元素(如Ti、Mo、 Nb、V 、Zr 和稀土等)进行变质处理,从而提高焊缝的韧性;2 适当降低焊缝中的碳, 并最大限度排除焊缝中的硫、磷、氧、氮、氢等杂质进行净化焊缝,也可提高焊 缝的韧性) (3)焊接时的金属凝固结晶和相变过程 随着热源离开,经过化学冶金反应的熔池金属就开始凝固结晶,金属原子由近程有序排列转变为远程有序排列,即由液态转变为固态。 对于具有同素异构转变的金属,随温度下降,将发生固态 相变。因焊接条件下是快速连续冷 却,并受局部拘束应力的作用,因此,可能产生偏析、夹杂、气孔、热裂纹、冷裂纹、脆 化等缺陷。故而控制和调整焊缝金属的凝固和相变过程,就成为保证焊接质量的 关键。 由此看来,焊接接头是由两部分所组成,即焊缝和热影响区,其间有过渡区,称为熔合区 。焊接时除必须保证焊缝金属的性能之外,还必须保证焊接热影响 区的性能。 四、焊接温度场 程所研究的内容主要是焊件上的温度分布及其随时间的温度变化何题,因研究焊接温度场,是以热传导为主,适当考虑辐射和对流的 作用。 (二)焊接温度场的一般特征:焊接时焊件上各点的温度每一瞬时都在变化,而且是有规 律地变化。焊件上(包括内部)某瞬时的温度分布称为“温度场。焊接温度场的分布情况 可以用等温线或等温面表示。所谓等温线或等温面,就是把焊件上瞬时温度相同的各点连 接在一起,成为一条线或一个面。各个等温线或等温面彼此之间不能相交,而存在一定的 温度差,这个温度差的大小可以用温度梯度 来表示。 焊接温度场各点的温度不随时间而变动时,称为稳定温度场;随时间而变动时,称为非稳 恒定热功率的热源固定作用在焊件上时(相当于补焊缺陷的情况),开始一段时间内,温度是非稳定的.但经过一段时间之后便达到了饱和状态,形成了暂时稳定的温度场(即各 点的温度不随时间 而变),把这种情况 称为准稳定 温度场。 对于正常焊接条件下的移动热源,经过一定时间之后,焊件上同样会形成准稳定温度场, 这时焊件上各点温度虽然随时间而变化,但各点以固定的温度跟随热源一起移动,也就是 说,这个温度场与热源以同样的速度跟踪。如果采用移动坐标系,坐标原点与热源中心重 合,则焊件上各点的温度只取决于这个系统的空间坐标,而与热源的移动距离和 速度无关。 (三)影响温度场 的因素: (l)热源的性质: 一般电弧焊 的条件下, 25mm 以上的钢板 就可以认为是点状热源 100mm以上的厚钢板电渣焊时却是线状热源。电子束和激光焊 接时,热能极其集中,所以温度场的范围很小;而气焊时,热源作用的面积较大,因此温 (2)焊接线能量(3)被焊金属的热物理性质( 热导率:表示金属导热的能力,它的物理意义是在单位时间内,沿法线方向单位距离相 时经过单位面积所传递的热能。 克物质每升高1所需的热谓 之比热容。3 容积比热容:单位体积物 质每升高 所需的热量称为容积比热容,用 )热扩散率:热扩散率是表示温度传播的速度。 表面散热系数:表面散热系数的物理意义是散热体表面与周围介质每相差 所散失的热量。根据实验,在焊接过程中所散失的热能,在静止的空气中主要是通过辐射,而对流的作用很小。因此,当焊接不锈钢和耐热钢时,所选用的焊 接线能量( 比值)应比焊接低碳钢时要小。相反,焊接铜和铝时,由于导热性能良好,因此应选用比焊接低碳钢更大的线 能量。) 厚板焊接结构 2薄板焊接 结构) 第一章焊接 化学冶金: 在熔焊过程中,焊接区内各种物质之间在高温下相互作用的过程,称为焊接化学冶金过程 。它主要研究在各种焊接工艺条件下,冶金反应与焊缝金属成分、性能之间的关系及其变 化规律。研究的目的在于运用这些规律合理地选择焊接材料,控制焊缝金属的成分和性能 使之符合使用要求,设计创造新的焊接材料 第一节焊接化学冶金过程的特点 一、焊条熔化及 熔池形成: (一)焊条的加热 及熔化 电弧焊时用于加热和熔化焊条(或焊丝)的热能有:电阻热、电弧热和化学反应热。在使用大电流密度焊接时,由于电阻热过大,焊芯 和药皮的温升过高,将引起许多不良的后果。如飞溅增加,药皮开裂或脱落,药皮丧失冶 金作用,焊缝成形变坏,甚至产生气孔等缺陷.用不锈钢焊条焊接时,这种现象更为突 出.因此,手工电弧焊时,应严格限制焊芯和药皮的加热温度 在单位时间内熔化的焊芯质量或长度称为焊条金属的平均熔 化速度。试验表明,在正常的焊接工艺参数范围内,焊条金属的平均熔化速度与焊接电 成正比。在焊接过程中并非所有熔化的焊条金属都进入了熔池形成焊缝,而是有一部分损失。通常 把单位时间内真正进入焊缝金属的那一部分金属的质量叫平均熔 敷速度。 在焊接过程中由于飞溅、氧化和蒸发损失的那一部分金属质量与熔化的焊芯质量之比,称 为损失系数。熔敷系数是真正反映焊接生产率的 指标。 3.焊条金属熔滴及其过渡 特性: 在电弧热的作用下,焊条端部熔化形成的滴 状液态金属 (l)熔滴过渡的形式 短路过渡的过程是:在短弧焊时焊条端部的熔滴长大到一定的尺寸就与熔池发生接触,形成短路,于是电弧熄灭.同时在各种力的作用下熔滴过渡到熔池中,电弧重新引燃.如此 重复这一过程,形成稳定的短路过渡过 颗粒状过渡过程是;当电弧的长度足够长时,焊条端部的熔滴长大到较大的尺寸,然后在各种力的作用下,以颗粒状落入熔池,此时不发生短路,接着进行下一个过渡周 附壁过渡是指熔滴沿着焊条端部的药皮套简壁向熔池过渡的形式。 溶滴的过渡形式、尺寸和过渡频率取决于药皮的成分与厚度、焊芯直径、焊接电流和极性 等因素。一般讲,碱性焊条在较大的焊接电流范围内主要是短路过渡和大颗粒状过渡。用 酸性焊条焊接时为细颗粒状过渡和附壁过渡 (2)熔滴的比表面积和相互作用时间: 焊接时金属与熔渣和气体的相互作用属于高温多相 反应,因此熔滴的比表面积和它与周围介质相互作用的时间,对熔滴阶段的冶金反应有很 响。熔滴越细其比表面积越大。因此,凡是能使熔滴变细的因素,如增大焊接电流或在药皮中加入表面活性物质等,都能使熔滴的比表面积增大,从而有利于加强冶金反 熔滴的温度是研究熔滴阶段各种物理化学反应时不可缺少的重要参数。试验表明,熔滴的平均温度随焊接电流的增加而升高,随焊丝直径的增加而降低。最后应 指出,药皮熔化后形成的熔渣也向熔池过渡,有两种过渡形式:一是以薄膜的形式包在熔 滴外面或夹在熔滴内同熔滴一起落入熔池;二是直接从 焊条端部流入熔池或以滴状落入熔 池。当药皮厚度大时才会出现第二种过 渡形式。 (二)熔池的形成 熔焊时,在热源的作用下焊条熔化的同时被焊金属也发生局部熔化。母材上由熔化的焊条金属与局部熔化的母材所组成的具有一定几何形状的液体金属叫熔 池。如焊接时不填充金属,则熔池仅由局部熔化的 母材组成。 1.熔池的形状 和尺寸: 熔池的形成需要一定的时间,这段时间叫作过渡时期。经过过渡时 期以后就进入准稳定时期,这时熔池的形状、尺寸和质量不再变化,只取决子母材的种类 轴连续变化的.在一般情况下,随着电流的增加熔池的 最大宽度 减小,而最大深度H增大;随着电弧电 增加,B增大,H减小。熔池的上表面积取决于焊接方法和焊接工艺参数,比熔滴的比 表面 池中各种物化反应的时间是短暂的,然而比熔滴阶段长。 3.熔池的温度 在熔池内的温度分布是不均匀的,在熔池的前部,输入的热量大于散失的热量,所以随热源的移动,母材不断熔化。处于电弧下面的熔池表而(熔池中部)温度最 高。熔池后部的温度逐渐下降,因为此处输入的热量小于散失的热量,所以不断发生金属 的凝固。熔池的平均温度主要取决于母材的性质和散热 的条件。 4.熔池中流体的运动状态 熔池中的液体金属在各种力的作用下,将发生强烈的运动,正是这种运动使得熔池中的热量和质量的传输过程得以进 熔化的母材由熔池前部沿结晶前沿的弯曲表面向熔池的后部运动。而在熔池的表面上,液态 金属由熔池的后部向中心运动。研究表明,焊接工艺参数、焊接材料的成分、电极直径及 其倾斜角度、馈电位置等都对熔池中的运动状态有很大的影 熔池的作用:熔池中液态金属的强烈适动,使熔化的母材和焊条金属能够很好的混合,形成成分均匀的焊缝金属。其次,熔池中的运动有利于气体和非金属夹杂物的外逸,加速冶 金反应,消除焊接缺陷(如气孔),提高焊接质 为了提高焊缝金属的质量,把熔焊方法用于制造重要结构,就必须尽 减少焊缝金属中有害杂质的含量和有益合金元素的损失,使焊缝金属得到合适的化学成分。因此,焊接化学冶金的首要任务就是对焊接区内的金属加强保护,以免受空气的有害 作用 (二)保护的方式和效果: 各种保护方式的保护效果是不同的。例如,埋弧焊是利用焊剂 及其熔化以后形成的熔渣隔离空气保护金属的,焊剂的保护效果取决于焊剂的粒度和结 构。多孔性的浮石状焊剂比玻璃状的焊剂具有更大的表面积,吸附的空气更多,因此保护 果较差。试验表明,焊剂的粒度越大,其松装密度(单位体积内焊剂的质量)越小,透气 性越大,焊缝金属中含氮量越多,说明保护效果越差。但是不应当认为焊剂的松装密度越 大越好。因为当熔池中有大量气体析出时,如果松装密度过大,则透气性过小,将阻碍气 外逸,促使焊缝中形成气孔,使焊缝表面出现压坑等缺陷,所以焊剂应当有适当的透气性。埋弧焊比手工电弧焊的保护效果好 气体保护焊的保护效果取决于保护气的性质与纯度、焊炬的结构、气流的特性等因素。一般来说,惰性气体(氢、氦等)的保护效果是比较好的,因此适用于焊接合金钢和化学活 焊条药皮和焊丝药芯一般是由造气剂、造渣剂和铁合金等组成的.这些物质在焊接过程中能形成渣一气联合保护。造渣剂熔化以后形成熔渣,覆盖在熔滴和熔池的表面上将空气隔开。熔渣凝固以后,在焊缝上面形成渣壳,可以防止处于高温的焊缝金属与空气接触。同 主要是有机物和碳酸盐等)受热以后分解,析出大量气体。这些气体在药皮套简中被电弧加热膨胀,从而形成定向气流吹向熔池,将焊接区与空气离开。用焊条和药芯 焊丝焊接 时的保护效果,取决于其中保护材料的含量、熔渣的性质和焊接工艺参数等,并 用熔敷金属中的含氮量多少衡量保护的好坏。随着药芯焊丝中保护材料含量的增加,熔敷 金属中的含氮量减少。过分增加其含量,则药芯的熔化将落后于金属外皮,从而使保护效 果变坏。焊条熔化时析出的气体数量越多,熔敷金属中的含氮量越 气的办法来保护金属,而是在焊丝或药芯中加入脱氧和脱氮剂,使由空气进入熔化金属中的氧和氮进入熔渣中,故称自保护 不同焊接方法有不同的反应区。手工电弧焊时有三个反应区药皮反应区、熔滴反应区和熔池反应区;熔化极气体保护焊时,只有熔滴和熔池地带反应区;不填充金属的气焊、钨极 氩弧焊和电子束焊接只有一个熔池反应区。现以手工电弧焊为例加 以讨论。 (一)药皮反应区 在该区内的主要物化反应有:水分的蒸发、某些物质的分解和铁合金的氧化。当药皮加热到一定温度时,其中的有机物,如木粉、纤维素和淀 粉等则开始分解 和燃烧 ,形成 CO 、CO2 H2等气体.某些焊条中的碳酸盐和高价氧化物也发生分解 形成CO2、O2 等气体 化作用.试验表明,温度高于600 就会发生铁合金的明显氧化,结果使气相的氧化性大大下降。这个过程即所谓“先期脱氧”。药皮反应阶段可视为准备阶段。因为这一阶段反应的产物可作为熔滴和熔池阶 段的反应物,所以它对整个焊接化学冶金过程和焊接质量有一定的影响 从熔滴形成、长大到过渡至熔池中都属于熔滴反应区。从反应条件看,这个区有以 下特点: 1.熔滴的温度 触面积大3.各相之间的反应时间(接触时 间)短(熔滴阶段的反应主要是在焊条末端 进行的) 4.熔滴与熔渣发生强烈的 混合 由上述特点可知,在该区的反应时间虽短,但因温度高,相接触面积大,并有强烈的混合作用,所以冶金反应最激烈,许多反应可 达到接近终了的程度,因而对焊缝成分影响最 大。在熔滴反应区进行的主要物化反应有:气体的分解和溶解、金属的蒸发、金属及其合 金成分的氧化和还原,以及焊缝金属的合金化 熔滴和熔渣落入熔池后,各相之间进一步发生物化反应,直至金属凝固,形成焊缝金 l.熔池反应区的物理条件:与熔滴相比,熔池的平均温度较低,比表面积较小,反应时间稍长些。熔池的突出特点之一是温度分布极不均匀,因此在熔池的前部和后部反应可以同时 向相反的方向进行。例如在熔池的前部发生金属的熔化、气体的吸收,并有利于发展吸热 反应;而在溶池的后部却发生金属的凝固、气体的逸出,并有利于发展放热反应。此外, 熔池中的强烈运动,有助于加快反应速度,并为气体和非金属夹杂物的外逸创造了有利条 熔池反应区的化学条件与熔滴反应区也有所不同。首先,熔池阶段系统中反应物的浓度与平衡浓度之差比熔滴阶段小,所以在其余条件相同的情况下熔 中的反应速度比熔滴中要小。其次,当药皮重量系数Kb(单位长度上 药皮与焊芯的质量 比)较大时,参与和熔池金属作用的熔渣数量比参与和熔滴金属作用的 数量多。因为 大时有一部分熔渣直接流入熔池,而不与熔滴发生作用,这必然给冶金反应带来影响.例 具有氧化型药皮的焊条焊接时,随着 Kb 的增加硅在熔滴和熔敷金属中的含量开始时都迅速 少(即硅的氧化损失增加)。但当Kb>= 18 (相当药皮厚 1mm)时,熔滴中硅的氧化损失趋于稳定,面熔池中依靠没有与熔滴接触的那一部分溶渣使硅继续氧化。因此可以 为存在一个临界药皮厚度h。,在h。以外的药皮所形成的熔渣不与熔滴接触,只与熔池发 生作用.由此可知增加药皮厚度能够加强熔池阶段的反 应。k。取决于药皮的成分和焊接工 艺参数。最后熔池反应区的反应物质是不断更新的。新熔化的母材、焊芯和药皮不断进入 池的前部,凝固的金属和熔渣不断从熔池后部退出反应区。在焊接规范恒定的情况下,这种物质的更替过程可以达到相对稳定状态,从而得到成分均匀的焊 缝金属。 由上述熔池反应区的物理、化学条件可以得出结论:熔池阶段的反应速度比熔滴阶段小 且在整个反应过程中的贡献也较小。合金元素在熔池阶段被氧化的程度比熔滴阶段小就证明了 这一点 .但是在某些情况下(如大厚度药皮),熔池中的反应也有相当大的贡献。总之,焊接化学冶金过程是分区域连续进行的。在熔滴阶段进行的反应多数在熔池阶段将继 进行,但也有的停止反应甚至改变反应方向。各阶段冶金反应的综合结果,决定了焊缝金属的最终 化学成分。 四、焊接工艺条件与化学冶金反应的关 焊接化学冶金过程与焊接工艺条件有密切的联系。改变焊接工艺条件(如焊接方法、焊接工 艺参数等)必然引起冶金反应条件(反应物的种类、数量、浓度、温度、反应时间等)的 变化,因而也就影响到冶金反应的过程.这种影响可归结为以下 两个方面。 (一)熔合比的影响:一般熔焊时,焊缝金属是由填充金属和局部熔化的母材组成的。在 焊缝金属中局部熔化的母材所占的比例称为熔合比。熔合比取决于焊接方法、规范、接头 形式和板厚、坡口角度和形式、母材性质、焊接材料种类以及焊条(焊丝)的倾角等因 当母材和填充金属的成分不同时,熔合比对焊缝金属的成分有很大的影响。假设焊接时合 金元素没有任何损失,则这时焊缝金属中的合金元素浓度称为原始浓度。通过改变熔合比 可以改变焊缝金属的化学成分。这个结论在焊接生产中具有重要的实用价值.例如,要保 证焊缝金属成分和性能的稳定性,必须严格控制焊接工艺条件,使熔合比稳定、合理。在 堆焊时,总是调整焊接规范使熔合比尽可能的小,以减少母材成分对堆焊层性能的影响。 在焊接异种钢时,熔合比对焊缝金属成分和性能的影响甚大,因此要根据熔合比选择 焊接 材料。 (二)熔滴过渡特 性的影响:焊接工艺参数对熔滴过渡恃性有很大影响,因此对冶金反应 也必然发生影响。试验表明,熔滴阶段的反应时间(或熔滴存在的时间)随着焊接电流的 增加而变短,随着电弧电压的增加而变长.所以,可以断定反应进行的程度将随电流的增 加而增大。CO2保护焊时,焊丝中硅的氧化损失也有类似的情况。增大焊接电流,熔滴过渡频率增加,氧化反应的时间变短,硅的氧化损失率减小.增加电弧 压,氧化反应的时间增长,硅的损失率增大。此外,短路过渡比大颗粒过渡时硅的损失小,原因是短路过渡时熔滴 CO2,的反应时间 较短。 五、焊接化学冶金系统及其 不平衡性: 焊接化学冶金系统是一个复杂的高温多相反应系统。根据焊接方法不同,组成系统的相也 不同。例如,手工电弧焊和埋弧焊时,系统内有三个相互作用的相,即液态金属、熔渣和 电弧气氛,气体保护焊时,主要是气相与金属相之间的相互作用;而电渣焊时,主要是熔 与金属之间的作用。由物理化学可知,多相反应是在相界面上进行的,并与传质、传热和动量传输过程密 切相关。 第二节气相对金属的作 一、焊接区内的气体: (一)气体的来源 和产生: 焊接区内气体的主要来源是什么?他们是怎样 产生的? 焊接区内的气体主要来源于焊接材料。气电焊时,焊接区内的气体主要来自所采用的保护 气体及其杂质(氧、氮、水气等)。热源周围的空气也是一种难以避免 气体主要通过以下物化反应产生的:1)有机物的分解和燃烧:制造焊条时常用淀粉、纤维 素等有机物作为造气剂和涂料增塑剂,焊丝和母材表面上也可能存在油污等有机物,这些 物质受热以后将发生复杂的分解和燃烧反 映,统称为热氧化分解反应 。2)碳酸盐和高价氧化 物的分解:焊接冶金中常用的碳酸盐有白云石、碳酸钙等。这些碳酸盐在加热超过一定温 开始分解,生成气体CO2。3)材料的蒸发:在焊接过程中,除焊接材料中的水分发生蒸 发外,金属元素熔渣的各种成分也在电弧的高温作用下发生蒸发,形成相当多的蒸气。除 上述物化反应产生气体外,还有一些冶金反应也会产生气态产 (二)气体分解:1.简单气体的 分解: 焊接区气相中常见的简 单气体有 N2、H2、O2 热后将增加其原子的振动和旋转能.当原子获得的能量足够高时,将使原子健断开,分解为单个原子或离子 和电子。 .复杂气体的分解: CO2 H20是焊接冶金中常见的复杂气 (三)气相的成分及其分布: 气相的成分和数量随焊接方法、规范、焊条或焊剂的种类不同而变化。可以看出,用低氢 条焊接时,气相中含H2 相中含COZ2 H2O很少,因而气相的氧化性很小;相反,手弧焊时气相的氧化性 相对 较大。综上所述,焊接区内的 气体是由 CO2、H2O N2、H2、 O2、金属和熔渣的蒸气 以及它们分解和电离的产物组成的混合物。其中对焊接质量影响最 CO2、H20 二、氮对金属的作用: 焊接区周围的空气是气相中氮的主要来源。根据氮与金属作用的特点,大致可分为两种情 况。一种是不与氮发生作用的金属,如铜和镍等,它们既不溶解氮,又不形成氮化物,因 此焊接这一类金属可用氮作为保护气体,另一种是与氮发生作用的金属,如铁、钛等既能 解氮,又能与氮形成稳定的氮化物,焊接这一类金属及合金时,防止焊缝金属的氮化是一个重要问 (一)氮在金属中的溶解: 气体的溶解过程可分为如下阶段:气体分子向气体与金属界面上运动;气体被金属表面吸 附。在金属表面上分解为原子;气体原子穿过金属表面层,并向金属深处扩散。这个过程 电弧焊时的气体溶解过程比普通的气体溶解过程要复杂得多。其特点是,熔化金属过热度大;在熔池表面上通过局部 活性部分和熔滴吸收气体;电弧气氛中有受激的分子、原子和 离子,这增加了气体的活性,使其在金属中的溶解度增加。所以电弧焊时熔化金属吸收的 气体量常常要超过它的平衡 含量(溶解度)。 电弧焊时熔化金属的含氮量高于溶解度的主要原因在于:电弧中受激的氮分子,特别是氮 子的溶解速度比没受激的氮分子要快得多;电弧中的氮离子 可在阴极溶解;在氧化性电 弧气氛中形 (二)氮对焊接质量的影响: 1)在碳钢焊缝中氮是有害的杂质。氮是促使焊缝产生气孔的主要原因 之一。 2)氮是提高低碳钢和低合金钢焊缝金属强度、降低塑性和韧性的元素 1.焊接区保护的影响: 液态金属脱氮比较困难,所以控制氮的主要措施是加强保护,防止 空气与 金属作用。 2.焊接工艺参数的影响:增加电弧电压(即增加电弧长度),导致保护变坏,氮与熔滴的 作用时间增长,故使焊缝金属含氮量增加。在熔渣保护不良的情况下,电弧长度对焊缝含 氮量的影响尤其重要。为减少焊缝中的气体含量应尽量采用短弧焊。增加焊接电流,熔滴 过渡频率增加,氮与熔滴的作用时间缩短,焊缝含氮量 下降。 3.合金元素的 影响: 增加焊丝或药皮中的含碳量可降低焊缝中的含氮量。这是因为碳能降低 氮在铁中的溶解度;碳氧化生成 CO、CO2 加强了保护,降低了气相中氮的分压;碳氧化引 三、氢对金属的作用: 焊接时,氢主要来源于焊接材料中的水分、含氢物质及电弧周围空气中的水蒸 (一)氢在金属中的溶解 根据氢与金属作用的特点可把金属分为两类:第一类是能形成稳定氢化物的金属 Nb等。这类金属吸收氢的反应是放热反应,因此在较低温度下吸氢量大,在高温时吸氢量少。焊接这类金属及合金时,必须防止在固态下吸收大量的氢,否则 将严重影响接头质量。第二类是不形成稳定氢化物的金属 Fe、Ni Cu、Cr 但氢能够溶于这类金属及其合金中,溶解反应是吸热反应。 焊接方法不同,氢向金属中溶解的途径也不同。气体保护焊时,氢是通过气相与液态金属 的界面以原子或质子的形式溶入金属的;电渣焊和电渣熔炼时,氢是通过渣层溶入金属 的,而手工电弧焊和埋弧焊时,似上述两种途径兼而有之。氢通过熔渣向金属中溶解时, 氢或者水蒸气首先溶于熔渣。溶解在渣中的氢主要以 OH- 离子的形式存在。渣中自由氧 离子浓度越大(即熔渣的碱度越大),水在渣中的溶解度越大。氧离子活度是决定水在渣 中溶解度的主要因素。此外,在焊接熔渣中还有少量的质子,它可以通过扩散或搅拌作用 到达熔渣与金属的界面上,直接溶入金属。总之,当氢通过熔渣向金属中过渡时,其溶解 度取决于气相中氢和水蒸气的分压、熔渣的碱度、氟化物的含量和金属中的含氧量等因素。当氮通过气相向金属中过渡时,其溶解度取决于氢的状 这就是说,熔滴阶段吸收的氢比熔池阶段多,继续升温,由于金属蒸气压急剧增加,使氮的溶解度迅速下降,在接近金属沸点时溶解度为零.此外,在变态点处溶解度发生突变, 这往往是造成焊接缺陷(如气孔、冷裂等)的原因之一。此外,合金元家对氢在铁中的溶 解度也有很大的影响. Ti 、Zr、 Nb 及某些稀土元素可棍高氮在液态铁中的溶解度 Mn、Ni 、Cr Mo影响不大,而Si、Al 可降低氢的溶解度。